ET l'hystérèse alternative. 269 



observations sur le nickel ne donnent aucune raison de 

 douter de l'exactitude du fait. De même l'angle fini 

 entre la courbe Et=/'(Xï) et l'axe des 3 à la saturation 

 se retrouve (fig. 10) à toutes les températures, fait 

 qu'avaient déjà signalé MM. Weiss et Planer à tempé- 

 rature ordinaire. 



Comme exceptions au fait de l'annulation de l'hys- 

 térèse tournante, on connaît jusqu'à présent les pyr- 

 rhotines anormales et la magnétile cristallisée'. Les 

 trois échantillons que M. Quittner a étudiés, échan- 

 tillons taillés tant parallèlement à la face du cube qu'a 

 celle de l'oclaédre ont accusé un maximum distinct 

 d'hystérése tournante, après quoi celle-ci semble tendre 

 vers une valeur un peu plus faible jusqu'à 4000 gauss, 

 champ maximum atteint dans ses expériences. 



.Je fus passablement étonné lors de mes premières 

 recherches sur la magnétite préparée artificiellement 

 de constater après le maximum la décroissance aussi 

 régulière de l'hystérèse que pour le fer ou le nickel, 

 dans des champs plus intenses toutefois. 



Déjà à température ordinaire, je pus assez facile- 

 ment observer la magnétite dans des champs suffisam- 

 ment élevés pour ramener l'hystérèse tournante à 

 3 7o de son maximum ; j'ai cependant pensé qu'il 

 serait intéressant de pousser encore plus loin cette 

 investigation et je l'ai fait à la températre 450°; d'une 

 part l'aimantation est réduite à peu près de moitié, 

 donc les effets démagnétisants d'autant, les trépida- 

 tions passablement diminuées et d'autre part la satu- 

 ration est plus facilement accessible. 



L'expérience qui, avec beaucoup de soin, a pu être 



* V. Quittner, loc. cit., p. 81 et 87. 



ARCHIVES, t. XXVm. — Septembre 1909. 19 



